90 



antændelsesblanding,*) hvori der stikkes nogle fyrsatse. Disse antæn- 

 des nu, og naar reaktionen er kommen igang, sættes det hele i en træ- 

 beholder, der er fyldt med sand. 



Efter 15 — 20 minuters forløb væltes træbeholderen. Naar slag- 

 gen, som omgiver jernnaglen, er slaaet af, vil denne vise sig at være 

 hvidglødende. 



Efter denne Goldschmidts metode er det meget let at fremstille 

 kemisk rene metaller, som chrom, mangan, jern o. s. v. 



Det er muligt at ændre og regulere reaktionens intensitet ved at 

 benytte oxyder med høiere eller lavere surstofgehalt til fremstilling 

 af metallet, eller ved at bruge en blanding af oxyderne. Brunsten, 

 MnOo reagerer saaledes meget heftigere med aluminium end mangan- 

 oxyduloxyd, Mn304, eller manganoxydul, MnO. 



magnesiumbaand 



lerdigel 



magnesiaudforing 

 fyrsats 



antændelsesblanding 

 chromoxyd og aluminium 



Fio-. 2. 



Blandingen kan sammensættes efter ligningen : 



R2O3 4- AI2 = AI2O3 -f Un. 



For at faa metallet aluminiumfrit er det nødvendigt at tilsætte 

 et overskud af oxyd, saa at aluminiet ganske oxyderes. 



Skal rent chrom udvindes, blandes chromoxyd og aluminium- 

 pulver med antændelsesblandingen, hvorpaa hele massen stampes fast 

 i en ildfast lerdigel, der er udforet med magnesia. I bunden har 

 digelen en aabning, hvorigjennem metallet kan tømmes, og oppe en 

 for slaggen. Reaktionen indledes ved at fyrsatsen antændes, denne 

 tænder igjen antændelsesblandingen, hvorpaa det hele kommer i brand. 

 Tilsættes mere af den førstnævnte blanding, vil i løbet a*f ganske kort 

 tid hele digelen være fyldt med en letflydende masse; slaggen flyder 



*) Antændelsesblandingen er en blanding afjaluminiumpulver og et oxyd, 

 som let afgiver sit .surstof. 



